42 THÉORIE DES ACIERS. AU NICKEL. 



ordinaires, la cause d'abaissement de la dilatation sera 

 supprimée ou tout au moins fortement atténuée. 



L'expérience, que j'ai pu faire grâce au bienveillant 

 concours que m'a prêté M. d'Arsonval, a décidé en 

 faveur de cette seconde hypothèse. Une barre de 1"', 

 d'un alliage contenant 30,4 pour 1 00 de nickel, a subi, 

 dans l'air liquide, un allongement permanent de 3°"", 9; 

 ramenée à la température ordinaire, elle a été trouvée 

 plus dilatable qu'avant la transformation. 



Ce résultat est décisif; il nous montre, en concor- 

 dance avec nos premières conclusions, que toutes les 

 anomalies des aciers au nickel se ramènent à une seule 

 et même cause, la transformation allotropique du fer, 

 modifiée par la présence du nickel, abaissée dans 

 l'échelle des températures, généralement étalée, et 

 affectée ou non d'hystérése, suivant l'état de dilution 

 de la solution réciproque du fer et du nickel. 



RÉVERSIBILITÉ ET IRRÉVERSIBILITÉ 



Bien que n'étant qu'un caractère accessoire des trans- 

 formations des aciers au nickel, l'hystérése les difTèren- 

 cie nettement, et on peut se demander si elle n'a pas 

 des causes profondes dans la nature intime des transfor- 

 mations qui produisent les deux ordres de phénomènes. 



A la suite d'une série de belles expériences, M. Du- 

 mas avait été conduit à conclure que toute addition 

 d'un métal étranger au nickel abaisse sa courbe de 

 transformation à peu prés proportionnellement à la 

 quantité de métal étranger, exactement comme l'addi- 

 tion d'un sel à un dissolvant abaisse sa température de 

 congélation. L'addition du fer, qui remonte d'abord la 



